



ORTHITES. 







« 



263 





a 



6 



c 



d 



e 



/ 



9 



Potasse 



» 



0,44 





0,18 



» 



» 



» 



Soude 



» 



0,34 



» 



4,00 



» 



» 



» 



Eau 



4,80 



2,67 



4,14 



1,91 



3,40 



2,16 



3,00 





99,27 



401,20 



101,17 



98,89 



100,02 



100,46 



99,42 



Densité : 



3,79 3,44 à 3,47 



3,535 



3,782 3,48 à 3,66 3,193 



» 



Analyses de l'orthite : /&, du Thiergarten près Stockholm, par 

 Berlin; i, d'Ytterby en Suède, par Berlin; j, de Gottliebsgâng près 

 Finbo (moyenne de deux opérations), par Berzélius; k, noire, com- 

 pacte, de la mine Nàsgrube près Arendal, par Zittel; Z, de la même 

 localité, attaquable avec dégagement de chlore, par Forbes; m, du 

 Solberg près Vexiô en Suède, enveloppant de l'épidote bacillaire, 

 par Blomstrand; n, jaune, du château d'Eriksberg à Stockholm, 

 inattaquable, par Bahr. 





h 



i 



3 



k 



l 



m 



n 



Silice 



33,05 



33,60 



32,09 



32,70 



31,03 



33,25 



32,93 



Alumine 



15,29 



4 2,58 



14,80 



17,44 



9,29 



14,74 



45,54 



Oxyàe ferrique 



» 



» 



» 



16,26 



G 3,71 



14,30 



» 



Oxyde ferreux 



16,64 



13,48 



12,41 



» 



20,68 



» 



4,21 



Oxyde manganeux 



4,58 



» 



3,38 



0,34 



0,07 .. 



1,08 



0,39 



Oxyde céreux 



) 







3,92 



6,74 €e 14,51 





Oxyde de lanthane 



20,55 



4,56 



19,98 









20,01 



et de didyme 



j 







15,41 



4,75 



» 





Yttria 



4,18 



20,83 



3,16 



» 



» 



0,69 



0,59 



Chaux 



10,18 



9,59 



7,90 . 



11,24 



6,68 



12,04 



6,76 



Magnésie 



» 



1,60 



» 



0,90 



2,06 



0,74 



2,15 



Potasse 



» 



j 0,62 



» 



0,51 



0,90 



0,29 



» 



Soude 



» 



» 



0,24 



0,56 



0,14 



» 



Perte au feu 



4,24 



3,34 



5,36 



2,75 



12,24 



8,22 



17,55 





99,74 



100,20 



99,08 



401,71 



98,71 



100,00 



100,13 



Densité : 



D 



» 



» 



» 



2,86 à 2,93 



3,77 



» 



* Diverses orthites sans double réfraction ont fourni à M. Damour 



les pertes au feu suivantes : 



2,41 p. 100 orthite de Norwège? 



2,77 » orthite vitreuse (Gadolinite orthite), d' Arendal. 



3,15 » orthite vitreuse (Gadolinite orthite), d'Ytterby. 



5,52 » orthite de Buon près Arendal. 



10,78 » orthite de Stockholm. 



On a désigné sous le nom de xanthortite, une variété noire 

 du Kullberg a Stockholm, contenant une forte proportion d'eau et 

 d'acide carbonique; son analyse a donné a M. Berlin : 



Si Al Fe Mn(Ce,La,Di) Y Ca Mg H G 



27,53 16,14 16,04 4,55 14,75 2,12 2,28 4,94 14,46 6,71 = 400,55 



